446 



H. MARCHAND — TRAITEMENT ÉLECTRO-THERMIQUE DES MINERAIS DE FER 



C'esl celle valeur qui a servi pour tous les cal- 

 culs delà puissance consommée. 



§ 3. — Programme des expériences. 



Les expériences élaienl conduites de la façon 

 suivante. La matière brute était d'abord passée au 

 broyeur, qui la réduisait en fragments de 1,8 cen- 

 timètre et moins; il eût été désirable de disposer 

 d'un appareil donnant des morceaux moins menus, 

 mais on n'en avait pas sous la main. 



Le minerai, le charbon et le fondant étaient 

 pesés, mélangés à la main, et chargés sur l'éléva- 

 teur, puis dans le four, à la main. On notait le 

 nombre de charges introduites. De trente en trente 

 minutes, on prenait note des lectures aux appareils 

 de mesure. Il était prélevé pour l'analyse un échan- 

 tillon de chaque coulée et de chaque laitier. 



Le service du four était fait par brigades de trois 

 hommes; il y avait, de plus, quelques ouvriers s'oc- 

 cupanl de la préparation et du transport des ma- 

 tières brutes et du produit. 



Les expériences ont été dirigées d'abord par 

 M. Héroult, puis, après l'arrivée de M. Ilaanel, en 

 grande partie par ce dernier. 



Quand le four put être mis en service continu, la 

 surveillance fut organisée par brigades placées 

 successivement sous la responsabilité de MM. R. 

 Turnbull etJ. Sejournet, ingénieurs de M. Héroult; 

 B. F. Ilaanel et E. Nystrom, du Service des Mines 

 canadien. 



Les minerais traités ont été les suivants : 



1. Ilémalile (de Negaunee); 



2. Magnélite, de la mine de Wilbur, Oui. (Wil. 

 Caldwell). 



.3. Magnélite, de la miiu' lilairlon. Ont. i Pierce 

 et C'%Marmora, Ont.!. 



i. Magnélite, de la Calabogic Mining Co 

 (J.G. Campbell, Perth, Onl.i. 



.5. Magnélite, de la Calabogic Mining Co 

 (J. G. Campbell, Porlh, Ont.). 



6. Magnélite, do la Calabogic Mining Co 

 (T. B. Caldwell, Lauark, Ont.i. 



7. Pyrrlioline grillée de la Lake Superinr Cor|>o- 

 ralion. 



8. Minerai lilanifrre de Québec (J. G. Scoll, 

 Québec). 



S 4. — Expériences préliminaires. 



(lu proiM'da d'abiii-d ;i i|ucl([ues expériences |ii-é- 

 liiiiinaircs, à l'eirel de régler la capacité du four sur 

 la quantité d'énergie disiionible cl ])our déterminer 

 la forme à donner intérieurement à l'appareil. Ln 

 partie inférieure du four se trouvant on place, ou 

 donna le courant pour essayer les conlacls et l'iiis- 

 tallalion en général. 



On employa d'abord nue faible iniciisilé, aliii de 



sécher la pâle carbonifère; ce courant fut maintenu 

 pendant vingt-quatre heures. On chargea alors le 

 four et on lui donna un courant plus intense. Tou- 

 tefois, un échauffemenl considérable du contact 

 inférieur ayant été constaté, on coupa le courant 

 et l'on interrompit le fonctionnement du four. Pour 

 améliorer le contact, on pratiqua, entre le cuivre et 

 le fer, des trous r (fig. 1) que l'on emplit d'aluminium 

 fondu. On mit alors en place la partie supérieure 

 du four; on donna le courant et, sept jours après 

 l'allumage, on procéda à la première charge. 



Le four fonctionna bien d'abord pendant quelque 

 temps; mais de l'air sous pression y ayant été 

 insufflé par une conduite, la combustion devint 

 très vive, la résistance diminua fortement et, l'élec- 

 trode levée, un arc s'établit entre elle et la couche 

 supérieure de la charge, ce qui provoqua la fusion 

 de la matière du four même. 



La température développée par la combustion de 

 l'oxyde de carbone était telle que la charge dans la 

 partie supérieure du four devenait visqueuse, et ne 

 descendait plus, ce à quoi on ne pouvait malheu- 

 reusement remédier en piquant le feu, l'espace 

 n'étant pas suffisant entre l'électrode et la paroi. 



En outre, le contact de l'électrode avec son sup- 

 port n'était pas satisfaisant; on y remédia en cer- 

 clant le sabot d'acier d'un anneau de serrage. 

 Malgré cette modification, il fallut ajourner l'expé- 

 rience d'utilisation du carbone dans le four et 

 celui-ci fut modifié en réduisant de moitié la hau- 

 teur de la partie supérieure. 



Quelques jours plus tard, une expérience fut 

 faite pour produire du ferro-nickel au moyen de la 

 pyrrhotine grillée. Le contact de la plaque de fond 

 n'étant pas encore satisfaisant, on le modifia ;\ 

 nouveau; on enleva le cylindre de cuivre et on le 

 remjilaca par une nouvelle pièce pourvue d'un 

 lebord à sa partie supérieure; des trous pratiqués 

 dans ce rebord et dans la |)laque formant le bâti 

 du four furent remplis d'aluminium; ce contact 

 n'était pas encore parfait et occasionnait une chute 

 de tension de 1/2 à 1 volt; il a néanmoins été 

 maintenu pour les expériences subséquentes. 



II. — Compte rendu ues essais. 



Dix-neuf séries d'essais ont été opérées, dans un 

 espace de trois mois approximativement; les neuf 

 liremières expériences ont porté sur le traitement 

 de l'héinatite; les quatre suivantes, sur la magné- 

 lite deWilbur; Tessai 15, sur la magnélile de Cala- 

 bogie; on a essayé enfin la pyrrlioline grillée et un 

 minerai de fer titanifére. 



Les premières opérations lurent ijuelque peu 

 labori(!us('s. 



On avait débuté eu cuiployanl comme réducteur 



